( 4oi ) 



Dans ce cas la traction doit être donnée au banc d'étirage, et l'évaluation 

 des charges de déformation peut être faite en interposant des éprouvettes 

 préalablement tarées entre la barre en expérience et les mordaches du 

 banc. 



» Le phénomène des nodalités se produit encore normalement lorsque, 

 après avoir écroui des éprouvettes et les avoir recuites une première fois, 

 on leur fait subir à nouveau plusieurs passes de traction et plusieurs chaudes. 

 Dans ce cas particulier l'expérience présente diverses circonstances mté- 

 ressantes. Supposons, pour préciser les idées, que l'essai soit effectué sur 

 un barreau en cuivre pur. Le barreau, ayant subi un recuit complet et in- 

 tégral, commence à se déformer sous une charge de S'^s par millimètre carré. 

 On continue à l'allonger en augmentant la charge jusqu'à ce qu'elle atteigne 

 une valeur légèrement inférieure à 22'*°. Alors on arrête l'essai et l'on donne 

 un recuit complet et intégral par une chaude appropriée. La température 

 de la chaude doit s'élever jusqu'à 5oo° pour produire sur l'écrouissage un 

 effet pouvant subsister après le retour du barreau à la température 

 ambiante. 



» Après le recuit, on donne un nouvel écrouissage de traction. De 

 nouveau la déformation commence à la charge de 5''^ par millimètre carré, 

 continue au fur et à mesure que la charge augmente, et atteint comme 

 précédemment la limite des allongements proportionnels pour une charge 

 légèrement inférieure à 22'""^. L'écrouissage acquis nécessite une deuxième 

 chaude que l'on donne comme il vient d'être dit. On procède ainsi par 

 tractions et recuits successifs, et chaque fois les charges varient de 5''^ 

 à 2i''s, 5 ou 2i''s, 7 jiar millimètre carré. Chaque fois l'allongement est de 

 3o à 33 pour 100 de la longueur de l'éprouvelte recuite. Le nombre d'o- 

 pérations possibles n'a pour limite que l'importance des malfaçons dues à 

 l'inexpérience des ouvriers ou au manque d'homogénéité du métal. Le 

 phénomène des nodalités se présente dans ces conditions dès la deuxième 

 passe ou la troisième au plus tard : l'éprouvelte se creuse en un certain 

 nombre de collets équidistants séparés par des renflements également 

 équidistants. Aux passes suivantes la déformation commence généralement 

 à la même dépression et s'étend, au fur et à mesure que l'allongement se 

 produit, aux dépressions voisines. 



» Je dois remarquer dès maintenant que, ni dans la déformation de 

 laminage, ni dans la déformation de torsion, on ne peut constater rien 

 d'analogue au phénomène que je viens de décrire ; on doit en conclure que 

 ce phénomène est bien dû, comme je l'ai dit, à une action d'interférence. » 



C. R., i(<98, 1" Semestre. (T. CXXVI, N' 5.) '^2 



